SUR L'HIST. NATURE LIE ET LES ARTS, ay? 



qiie quoique la fufion n'eiit pas eu lieu , ii s'etoic pourtant fair une 

 reduiftion de cette chaux metallique ; mais auffi que cette fubftance regu- 

 line eft encore plus difficile a fondre que le legule de manganefe qui eft 

 neanmoins fi ri^ftacftaire. 



§. XIV. Pour m'afTurer fi certe chaux de la pech-blende deja un peu 

 a I'erat metallique, fe montreroic un peu plus fufible qu'auparavanr , j'ai 

 mis le refte dans un tec a elTai brafque. Je le couvris avec du borax 

 calcine, & je Ten->plis le refte avec de ia poudre de charbon , & apres 

 avoir lutre le couvcrcle je I'exoolai an feu le plus fort du fourneau de 

 porcelaine, Mon atrentene fe trouva pas tout-a-fait fruftree; car j'obtins- 

 le regule merallique en une maffe coherente confiftante en de rres-petits 

 globules nietalliques agglutines. La coherence ne fuc pas cependant fore 

 conipaifle ; mais la mafTe etoit poreufe & fpongieufe : la couleur de cette 

 mafTe metallique etoit exterieurement d'un gris fonce; & en la rayanrelle- 

 etoit d'un brim pale. Le brillant metallique etoit foible a caufe de la 

 grande porofite de la mafTe ; fa durete mediocre, de maniere qu'elle fe- 

 laiffa facilement limer 3c ratilTer avec le couteau. Ce mdtal rougi ere 

 petite quantire au chalumeau ne fubit aucun changemenr. Meie avec du 

 fel microcofmique, cela produifit fur le globule fondu une pellicule mate 

 d'une couleur d un blanc d'argenr , mais qui en efFet ne confiftoit qu'en' 

 tres-petits gloi'ules coherens. Le globule meme fuc teinren verd d'herbe. 

 Par une fufion continuee cette pellicule metallique s'enfonca plus pro- 

 fbndement dans le globule qui a la fin eut I'afped dune fcorie poreufe' 

 peu rranfparente, d'un verd gri^arre. 



§. XV. Je me vis obllgd d'abaidonner les effais que je voulois faire 

 avec cefte fubftance portee a I'erat de regule, & fur-tout les combinai- 

 fons que je me propofai J'eii faire avec les autres metaux. J'ai laifTe ces 

 experiences pour un autre terns & pour una autre occafion. 



J'effayai encore ia couleur que cette chaux metallique pouvoit donner 

 auxcompofitions deverre,ainfi que celle qu'elle doijneroit a la porcelainei- 



(a) Terre (llicde preparee . . deux gros, 



Sel de tartre un gros. 



Chaux merallique jaune dix grains.- 



donnenr un verre rranfparent d'un brun clair,^ 



(b) Te're filicee preparee . . deux gros. 



Alkali mineral un eros. 



Chaux merallique jaune . dix grains. 



dbnnentun verre opaque d'un gris noiratre. 



(c ) Terre filicee 



Borax calcine de chaque. deux gros, 

 Chaux metallique jaune. vingt grains, 

 donnent un verre tout-a-fait comme U topafe enfumesv 



